.Mineralogische Notizen. 477 



Dazukommt noch, dass, obgleich in 1 7727 Gran 



17-089 Gran S,As,Sb,Cu,Pb,Fe 

 oder in 100 Theilen Wölchit 



99-780 Proccnte S, As, Sb, Cu, Pb, Fe 

 gefunden wurden, Herr Professor Schrott er 0-409 Gran oder 

 2-307 Procent Wasser fand, wodurch sich ein Überschuss von 

 2087 Procenten ergab, welcher nicht erlaubt, das gefundene Wasser 

 als hygroskopisches zu betrachten. Es enthalten nämlich derartige 

 metallische Minerale niemals eine solche Menge hygroskopischen 

 Wassers und wir können die Anwesenheit dieses Wassers nur mit 

 der zersetzten grünen und braunen Substanz in Verbindung setzen, 

 welche den Wölchit innig durchdringt. Hierdurch wird aber die An- 

 wesenheit oxydirter Metalle und die Anwesenheit von Säuren bedingt 

 und durch das Ausserachtlassen des betreffenden Sauerstoffs hätte 

 die Summe der gefundenen Metalle u. s. w. ansehnlich niedriger 

 ausfallen müssen. Dieser Umstand ist es also besonders, aufweichen 

 aufmerksam zu machen ist , sobald der Wölchit einer neuen Unter- 

 suchung unterworfen wird. Das braune und grüne Zersetzungsproduct 

 durchdringt den Wölchit und ist mit der Loupe überall zu entdecken, 

 so dass bei der grössten Vorsicht bei der Auswahl der zu unter- 

 suchenden Stücke es nicht möglich ist, reines Material zu gewinnen, 

 wie auch die Anwesenheit von 2-307 Procent Wasser bewiesen hat. 

 Der Umstand endlich, dass der Schwefel schon bei 77° C. sich zu 

 verflüchtigen anfängt, wie Herr Professor Schrotte r gefunden hat, 

 deutet darauf hin, dass ein schwefelsaures wasserhaltiges zu den 

 Malachiten oder Salzen gehöriges Zersetzungsproduct anwesend 

 gewesen ist, dessen Entfernung, sowie die des anwesenden Hydro- 

 ferrats nothwendig wird, wenn die Beschaffenheit des Wölchits 

 ermittelt werden soll. 



Die zweite durch Behandlung mit Chlorgas ausgeführte Analyse 

 ergab nur ein unvollständiges Resultat, weil nicht alle Stofle quanti- 

 tativ bestimmt wurden. In 31-519 Gran des Wölchits wurden 



2*4-094 



